Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



595 



Ein ausgezeichnetes, namentlich für die AVoUfärberei wichtiges Farb- 

 holz, und, obwohl sehr schwer zu bearbeitend)^ auch zur Herstellung 

 von Möbeln und Parketten, sowie in d°r Kunsttischlerei verwendet. 



Geschichtliches. Das Blauholz gelangte durch die Spanier bald 

 nach der Entdeckung Amerikas aus mexikanischen Häfen nach Europa. 

 Nach England kam es zur Zeit der Regierung der Königin Elisabeth; 

 da man mit demselben zunächst aber nicht dauerhaft zu färben verstand, 

 blieb dort sein Gebrauch durch beinahe 100 Jahre, von 1581 — 1662, 

 gesetzlich verboten. Erst die bessere Kenntnis seiner Eigenschaften und 

 die Entdeckung geeigneter Beizen verhalfen diesem Farbholze zu seiner 

 heutigen Bedeutung und ausgedehnten Verwendung. 



59. Fernambiikholz. 



Caesalpinia echinata Lam., der »Ibiri pitanga« oder »Ymirä 

 piranga« der Brasilianer, ein Baum der Caesalpinioideen (s. p. 403), 

 gilt als Stammpflanze des Fernambuk-, Pernambuk- oder Echten Brasilien- 

 holzes, das in armdicken, außen rotbraunen bis schwärzlichen, innen 

 gelbroten Knüppeln in den Handel kommt und die wertvollste Sorte 

 der Westindischen Rothölzer darstellt. 



Holz zerstreutporig, auf frischen Schnitt- 

 flächen tief gelbrot, an der Luft ins Dunkel- 

 rote bis Violette nachdunkelnd, im Querschnitt 

 mit helleren und dunkleren , an Jahresringe 

 erinnernden Querzonen und hier deutlich erst 

 unter der Lupe die feinen Markstrahlen und 

 zahlreiche, helle, die Gefäße einschließende 

 Pünktchen (etwa wie in Fig. 147), zuweilen 



auch kurze, schräge, im Zickzack zusammenstoßende Streifchen zeigend. 

 Im Längsschnitt fein nadelrissig, glänzend; unter der Lupe die Ge- 

 fäße als glänzende Rinnen und auf der Tangentialfläche die Markstrahlen 

 als sehr feine, kurze (kaum 0,5 mm hohe) Strichelchen zeigend, diese 

 in mehr oder weniger deutliche, wellige Querzonen geordnet. Letztere 

 bei Lupenbetrachtung mitunter auch auf der tangentialen Spaltfläche 

 bemerkbar. — Hart, schwer (spez. Gewicht 0,81—0,94), ziemlich leicht-, 

 doch uneben spaltend. Ohne Geruch. Reines (destilliertes) Wasser gold- 

 gelb, kalkhaltiges rot färbend. Über den Farbstoff (Brasilin) siehe p. 351. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße zerstreut, teils einzeln, 

 teils zu 2—5 radial gereiht, 0,044—0,080 mm weit, mit einfach durch- 

 brochenen Gliedern und querspaltporigen Hoftüpfeln, in Gruppen dünn- 



Fig.147. Quersclinittsansicht des 



Femambnkholzes. Lupenansicht. 



(Nach V. Höhnel.) 



\] Siehe P. Krais, 1. c, p. 489. 



38* 



